680 
REVUE DES QUESTIONS SCIENTIFIQUES. 
M. Spring; c'est à cetitre queaous résumons ici les faits les plus saillants 
de l'important mémoire où ce savant expose ses derniers résultats, con- 
firmant ainsi et complétant ses observations préliminaires. Ses premières 
expériences mettaient hors de doute la possibilité de souder les corps 
solides sous l’influence de la pression. Il vient de les étendre à un nom- 
bre plus considérable de corps, en faisant ses recherches dans le \ide 
et en tenant compte de la température. Nous renvoyons au mémoire de 
M. Spring pour les idées théoriques qui ont été le point de départ de ses 
expériences et pour les appareils dont il s’est servi. Disons seulement 
que ces appareils permettent théoriquement d'exercer une pression 
de plus de 25 OoO atmosphères; mais, dans les expériences, on n’a pas 
dépassé 10 000 atmosphères, parce que, sous cette pression, le pistou 
en acier subit un écrasement permanent qui nécessite son remplacement 
après chaque opération. 
La limaille de plomb, comprimée dans le vide à 2000 atmosphères, 
se soude en un bloc identique aux blocs homogènes obtenus par fusion. 
Sous une pression de 5000 atmosphères, le plomb fuit comme s’il était 
liquide par toutes les fuites de l’appareil. Quand on ouvre celui-ci, on 
trouve partout des lamelles minces de ce métal ayant exactement l'aspect 
de celles qu’on obtient par laminage. Le poids spécifique du plomb 
soudé sous pression est de I 1,5013 au lieu ée I 1,3. La poudre fine de 
bismuth soumise à une pression de 6oOO atmosphères se prend en un 
bloc identique à ceux obtenus par fusion, il possède la cassure cris- 
talline (P. sp. 9,8935 au lieu de 9,9.) L’étain en limaille se soude à 
3000 atmosphères ; à 5000, il commence à couler par les joints de la 
matrice; cet écoulement s’arrête bientôt pour reprendre sous une pres- 
sion de 5500 atmosphères, s’arrête de nouveau, reprend sous une 
charge plus forte, et ainsi de suite jusqu'à 7500 atmosphères où la 
coulée est constante. La limaille de zinc se soude complètement sous 
5000 atmosphères. En comprimant la poudre de ce métal à une tem- 
pérature de 130°, on la soude mieux encore, et le bloc a une cassure 
cristalline. L’aluminium se soude en bloc sous oüOO atmosphères, mais 
il est encore cassant au marteau. 6000 atmosphères rendent la liaison 
parfaite, et le métal commence à être plastique (P. sp. 2,5615). Le 
cuivre se comporte comme l’aluminium. L’antimoine en poudre très 
fine et sans éclat métallique se soude sous une pression de 5000 atm.La 
surface du bloc reprend l’éclat métallique, le centre reste pulvérulent et 
mat. A partir de 5000 atm. on peut suivre le progrès de la liaison, l’éclat 
métallique qui paraît d’abord gagne de plus en plus la profondeur. La 
mousse de platine n’a pas donné, même à l’aide de pressions au-dessus 
de 5000 atmosphères, une liaison aussi intime que les blocs des métaux 
précédents. 11 résulte de ces expériences que pour les métaux la faculté 
de se souder est en relation inverse avec leur dureté. Or, comme pour 
